- 77 - 





durch Zersetzung 



durch Zersetzung 





mit kohlens. Natron : 



mit kohlens. Baryt 



Kieselsäure 



• • • • 



64,533 



« 



65,953 



Thonerde . 



• « • • 



19,200 



• 



18,501 



Eisenoxyd • 



• • • • 



1,200 



■ 



0,685 



Kalkerde • 



• • • • 



1,333 



• 



4,282 



Kupferoxyd 



• • • • 



0,266 



• 



0,128 



Kali, vielleicht mit etwas Natron 



13,468 



• 



10,466 



Spuren von 



Zinkoxyd, Mangan« 







* 



oxyd und Kobaltoxyd • • 



• 



• 





100,000 100,015 



Hiernach ergibt 6ich unzweideutig, dass die Krystalle, welche ausser 

 einigen zufälligen Bestandteilen , wodurch die Färbung entstanden ist, 

 eine ganz ähnliche Zusammensetzung haben, wie der Adular Werner's, 

 nur mit dem Unterschiede , dass bei ihnen etwas Kali durch Kalkerdc 

 ersetzt wird , daher sie als Feldspath betrachtet werden müssen , und 

 dass diesem Kunstprodukte die Formel : 



zukommt. — Obgleich die zur Feldspath - Bildung erforderliche Kiesel- 

 saure und Thonerde stets in der Beschickung enthalten ist , so bleibt 

 diese Bildung doch darum merkwürdig, weil die nöthige, nicht unbe- 

 trächtliche Menge Kali höchst wahrscheinlich aus der Asche der Holz- 

 kohlen hinzutrat. Dass das Kali nicht im Überschuss vorhanden gewe- 

 sen , zeigt die Gegenwart der Kalkerde , deren Quantität nicht in allen 

 Krystallen gleich seyn dürfte 3 und der Umstand, dass mit der Zunahme 

 des Kalk-Gehaltes eine Abnahme des Kali Statt findet. Wahrscheinlich 

 hat auch die verschiedene Mischung Einfluss auf die Krystall- Bildung 

 gehabt, da die Krystalle mehrfache Kombinationen zeigen *). Erwägt 

 man, wie viele Versuche, künstliche Feldspath-Krystalle zu bilden , na- 

 mentlich durch Mitscherlich gemacht worden sind, von welchem keiner 

 zu erwünschten Resultaten führte, so müssen zu einer solchen Bildung 

 viele Bedingungen nöthig und viele Schwierigkeiten zu beseitigen seyn* 

 Zwar ist nun die Möglichkeit dargethan, keineswegs aber haben Art 

 und Weise und die Bedingungen der Bildung erforscht werden können« 

 Nur so viel ergibt sich aus dem Vorkommen , dass ein Drusen - artiger 

 Raum , der durch eine feste Lage Schweel vor dem Eindringen der 

 schmelzenden Beschickung geschützt und dem Drucke derselben nicht 

 ausgesetzt war , die Krystallbildung begünstigt hat. Auch scheint eine 

 sehr langsame Abkühlung nicht ohne Einfluss gewesen zu seyn. Ende 

 1834 wurde der obere Hohofen auf der Kupferhütte bei Sangerhausen, 



*) Zu bedauern ist, dass nicht Ätaterial genug vorhanden war, um eine Analyse mit 

 regelmässig ausgebildeten einfachen, und eine andere mit Krystallen von abwei- 

 chender Form vorzunehmen. 



